. 
Ueber metamagnetische Legierungen. 11 
Die Legierungen der ersten Serie, also No. 1 bis No. 9, liegen 
auf einer ziemlich gleich massigen Kurve (a). Von der zweiten 
Serie liegen die ersten etwas abseits. Der Grund mag damit Zu¬ 
sammenhängen, dass auch ihre spezifischen Gewichte nicht stimmen, 
wie aus der Tabelle zu ersehen ist. Nur die letzte passt offenbar 
wieder ganz gut hinein. 
Eine überraschende Abweichung zeigt die Kurve (b) der 
Legierungen, die nach der zweiten Methode hergestellt sind. Sie 
gibt ein rapides Anwachsen der Suszeptibilität mit dem Kupfer¬ 
gehalt wieder, so dass z. B. eine Legierung mit 16,5 % Kupfer 
schon doppelt so stark diamagnetisch ist wie das Zink. 
Der Grund mag wohl in der Herstellungsweise liegen. Bei 
ihr werden keine so hohe Temperaturen erreicht wie bei der 
ersten Methode. Es liegt somit nur ein Lösungsvorgang des 
Kupfers in dem Zink vor, nicht ein Schmelzen. Dadurch hat sich 
vielleicht eine besondere Modifikation gebildet, die besonders stark 
diamagnetisch ist. Eine andere Erklärung wäre auch folgende: 
Auf dem ersten Wege wurde das Kupfer zuerst allein geschmolzen 
und konnte so leicht Oxyd bilden. Da dieses paramagnetisch ist, 
drückt es den Diamagnetismus der Legierung herab, während auf 
dem zweiten Wege die Oxydbildung verhindert wird, da die Kupfer¬ 
kügelchen noch ungeschmolzen von dem flüssigen Zink umgeben 
werden und also mit der Luft nicht in Berührung kommen. 
Ueber diese Abhängigkeit der Suszeptibilität von der Her¬ 
stellungsweise der Zink-Kupferlegierungen werden zurzeit die 
Untersuchungen am hiesigen physikalischen Institut fortgesetzt. 
Metamagnetismus. 
Bei der weiteren Verfolgung der Serie II zeigte sich die be¬ 
reits in der Einleitung genannte Erscheinung, die stark an den 
Ferromagnetismus des Eisens erinnerte, nämlich die Veränderlich¬ 
keit der Suszeptibilität mit der Feldstärke. Die Legierung 13, also 
die 4te der zweiten Serie erwies sich in schwachem Felde als 
positiv magnetisch, erreichte bei einer bestimmten Feldstärke ein 
Maximum des Paramagnetismus, ging bei stärker werdendem Felde 
auf den Nullpunkt und schliesslich wurde sie negativ magnetisch. 
Man kann diese Legierung also weder para- noch diamagnetisch 
nennen. Es möge diese Eigenschaft deshalb als Metamagnetismus 
bezeichnet werden. 
151 
